281 
diese sind geordnet nach der letzten Bestimmung des spez. Gew. (Oktober 
1912) der verwendeten Proben. 
Nr. 
spez. Gewicht 
Schwefel 
Asche 
3 
1,1438 
0,071 
0,08 
2 
1,1437 
* 
4 
1,1346 
0,114 
0,43 
1 
1,1344 
* 
0,49 
5 
1,1242 
* 
* 
6 
1,1174 
■K- 
0,19 
7 
1,1147 
0,044 
0,13 
8 
1,1059 
0,059 
0,13 
9 
1,1058 
* 
0,14 
10 
1,0918 
0,029 
0,03 
Der besseren Übersicht wegen sind die gewonnenen Resultate nochmals 
in einem graphischen Bilde (Fig. 10) niedergelegt. In beiden Kurven zeigt sich 
Fig. 10. Veränderung des Gehaltes an Schwefel und Asche im Laufe der Verwitterung. 
der Hauptsache nach zuerst ein Aufsteigen, dann ein Abfall, wobei die beiden 
Maxima sich übereinander türmen, also wohl gleichzeitig auftreten. Wie sich 
hieraus ergibt, wird die Zunahme an Schwefel zuerst durch die Einlagerung von 
Sulfaten in Risse oder Sprünge bzw. Poren veranlaßt. Diese Verbindungen 
konnten bei der Reinigung des Materials nicht entfernt werden, ohne daß es 
zerstört wurde. Mit der schließlich auftretenden Aufblätterung der Stücke, viel- 
leicht unter Beihilfe des bei der einsetzenden Verwitterung entstehenden Kohlen- 
dioxyds, werden diese Verunreinigungen teilweise entfernt, und der Gehalt an 
Asche und Schwefel sinkt schnell abwärts. Leider ist nicht genau zu ermessen, 
wieweit die Zunahme an Schwefelgehalt bei anderen analysierten Bernsteinen 
ebenfalls mit einem erhöhten Aschengehalt in Verbindung zu bringen ist. Ein 
stark verwittertes, erdiges Succinitstück besaß — wie bereits erwähnt — sogar 
23,124 % Asche und 2,903 % Schwefel. 
Die Asche des Bernsteins enthält Kalziumoxyd, Eisenoxyd, Kiesel- und 
Schwefelsäure. Die Verunreinigungen werden also im wesentlichen aus Kalzium- 
* Das Material reichte nicht ans, um von allen Proben die Bestimmung auszufiihreii. 
57 
